( 2 9 2 ) 



» Ce que j'ai fait pour fixer la potasse dans les peintures, je l'ai appliqué 

 à la silicatisation des pierres calcaires, ce ne fùt-il que pour le cas où l'on 

 aurait fait emploi de silicate trop alcalin. 



» Après que le durcissement des calcaires tendres et poreux par leur 

 transformation partielle en silicate de chaux a eu lieu, j'ai voulu assurer 

 l'insolubilité de la potasse encore retenue par les pierres après leur lavage 

 en les imprégnant d'une dissolution très-affaiblie d'abord, mais qui peut 

 être graduellement augmentée en force, d'acide hydrofluosilicique, lequel 

 pénètre dans la pierre, et forme avec la potasse un composé insoluble bien 

 connu des chimistes. 



» J'ai donné le nom àejluosilicatisatioii à ces réactions successives desti- 

 nées à garantir nos constructions des conséquences de l'injection superfi- 

 cielle d'une matière alcaline fixe qui, si elle n'amène pas à la longue des 

 germes de nitrification, à cause de la densité qu'acquiert la pierre et de 

 son imperméabilité à l'air et aux émanations ammoniacales, tend à donner 

 aux murs des propriétés hygrométriques qui peuvent compromettre l'hy- 

 giène des habitations. 



» Ces résultats n'étaient pas plutôt acquis, que j'ai porté mon attention 

 sur un autre ordre d'idées. 



» Si l'emploi de l'acide hydrofluosilicique peut être efficace pour fixer 

 la potasse, cet acide ne peut-il pas intervenir directement pour produire la 

 fluosilicatisation ? 



» L'acide hydrofluosilicique en contact avec la chaux est susceptible 

 d'en dissoudre une certaine quantité sans précipitation immédiate de 

 fluorure de calcium et sans séparation de silice; mais arrivé à un certain 

 point de saturation, toute addition nouvelle de chaux décompose entière- 

 ment l'acide hydrofluosilicique, en déplaçant tous les principes consti- 

 tuants solidifiables, si bien qu'aucune trace de ces corps ne se trouve plus 

 dans le liquide. J'ai constaté que lorsqu'on substitue le carbonate de chaux 

 à la chaux vive, les mêmes résultats se produisent et que le silicium et le 

 fluor, en pénétrant dans la pierre calcaire, en augmentent la dureté d'une 

 manière un peu plus lente, il est vrai, qu'en faisant emploi du silicate de 

 potasse seul. C'est la fluosilicatisation dans toute sa simplicité, par une 

 réaction aussi facile à comprendre que facile à réaliser dans nos travaux 

 de construction et de restauration, et qui certainement ne peut laisser au- 

 cune espèce d'inquiétude au point de vue de réactions subséquentes. 



» Pour diminuer dans cette application l'action un peu corrosive que 

 produitle premier contact de l'acide avec les pierres calcaires, et écarter toute 



